Ueber einen Apparat zur Erkennung und Messung etc. ßOl 
Messungen mehrere Werte des Achsenverhältnisses und verschiedene 
Annahmen für die Achsenrichtungen zweckmäßig erscheinen lassen. 
Dann kann Vergleichung der Größe und Eichtling der optischen 
Anisotropie verwandter Kristalle für die Aufstellung maßgebend 
sein, wie z. B. bei den durchsichtigen Substanzen in der Feld- 
spatgTuppe. Selbstverständlich wird man aber nicht die „optischen 
Achsen“, d. h. die Richtungen isotroper Reflexion bei Zweiachsig- 
keit als ausschlaggebend betrachten ; denn geradeso wie bei 
durchsichtigen Substanzen, sind nur die optischen Symmetrielinien 
(die Hauptachsen des Ellipsoids bei durchsichtigen Substanzen) 
und die Größe von n und n k in diesen Richtungen , nicht aber 
die schon bei geringer Änderung des n sehr wechselnden Rich- 
tungen der optischen Achsen, maßgebend. 
Ein besonderer Fall liegt bei Roteisenerz vor. Eine 
polierte Fläche parallel der Faserrichtung zeigte deutliche An- 
isotropie: J, : J 2 = 0,82. Dasselbe gilt für alle Flächen, mit Aus- 
nahme der Fläche J_ zur Faserung. Hier ist die pleochroitische 
Reflexion eine Folge der Struktur, geradeso wie die Aufhellung 
von Präparaten faserig struierter Substanzen im durchgehenden 
Licht zwischen gekreuzten Nicols. Auf die Theorie dieser Er- 
scheinung soll a. a. 0. eingegangen werden; im allgemeinen wird 
man ja schon an der äußeren Form der Mineralien leicht erkennen, 
ob die Anisotropie durch Faserstruktur oder durch die Kristall- 
symmetrie bedingt ist. Streifung einer Fläche kann — wie 
p. 598 auseinandergesetzt — leicht zu scheinbarer Anisotropie 
Veranlassung geben. Daher ist eine solche Fläche erst gut zu 
polieren. 
Hier seien kurz einige weitere Resultate angegeben: Molyb- 
dänglanz // Basis, Spaltblättchen, ist absolut isotrop, ebenso 
Eisenglanz // Basis, ferner stets Pyrit, Chromeisenerz, 
Franklinit, Argentit, Fahlerz. Nicht ganz sicher ist die 
Isotropie von Graphit // Basis. Von Magnetkies // Basis 
von Morrho Vellio schien das Spaltungsstück und die polierte Fläche 
aus schwach anisotropen Teilen zusammengesetzt. Glaukodot 
ist auf der Basis J_ c nur sehr schwach anisotrop ; er enthält 
stark anisotropes hellgelb reflektierendes Material, Kupferkies, 
eingelagert. Kupferkies, Melanit, Journonit, Skleroklas 
sind anisotrop. Kupferglanz ist auf der Basis isotrop. Stark 
anisotrop sind Manganit, ziemlich stark Columbit, Hämatit, 
Ilmenit. 
Untersuchung von Meteoriten. 
Meteoreisen lassen sich leicht nach beiden angegebenen 
Methoden polieren. 
Ein Stück Meteoreisen von Canon Diablo zeigt eine 
schwache aber deutliche Anisotropie der Grundmasse; ein 
